194 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Nous avons recueilli sur le tube froid une couche métallique de couleur 

 bleue, formée de goutteleltes et de cristaux microscopiques. 



Rhodium. — La première expérience de distillation de ce métal a été 

 faite dans un four à tube de charbon. 5^ de rhodium étaient placés dans 

 une nacelle de graphite et un tube de cuivre, traversé par un courant 

 d'eau, était disposé au-dessus de cette nacelle suivant l'axe même du tube 

 de charbon. La partie inférieure du tube était chauffée extérieurement par 

 l'arc électrique dans notre four en chaux. On a chauffé pendant i minute 

 3o secondes avec un courant de 5oo ampères sous i lo volts, mais les con- 

 ditions de la chauffe ne sont plus comparables à celles des expériences 

 précédentes. Après 3o secondes de chauffe, le métal était fondu, entrait 

 en ébuUition et l'on voyait des vapeurs bleues se déposer sur le tube 

 froid. Après l'expérience, on recueille sur le tube un métal brillant à reflets 

 parfois bleutés, recouvert d'un amas de fines gouttelettes et de petits cris- 

 taux prismatiques. Autour de la nacelle et sur la paroi du tube de charbon, 

 on trouve aussi de petits groupes confus de cristaux. 



i5os (le rhodium ont été chauffés avec un courant de 5oo ampères sous 

 lio volts pendant 4 minutes. Le métal a fondu, puis est entré en ébuUi- 

 tion. Il a distillé 4^ àe rhodium. Mais avant la fin de l'expérience le creuset 

 s'est cassé et le métal liquide a coulé dans la chaux fondue. Ce rhodium 

 a été affiné et a fourni un mêlai brillant qui se limait avec facilité. A la 

 surface du lingot se rencontraient quelques cristaux et du rhodium fili- 

 forme. 



La même expérience a été répétée sur iSo^ de métal et a fourni une dis- 

 tillation de 6^,1 de rhodium. Le culot renfermait alors 2, 19 pour 100 de 

 graphite. Le métal condensé sur le tube froid présentait une surface cha- 

 grinée, formée par un feutrage de très petits cristaux mélangés de globules 

 plus brillants. 



Enfin, i5o^ de rhodium ont été chauffés avec le même courant pendant 

 5 minutes et ils ont perdu par distillation 10^,2. Dans cette dernière expé- 

 rience, le bas du lingot métallique fondu était recouvert de fines aiguilles 

 de métal cristallisé. 



Conclusions. — Tous les métaux de la famille du platine sont rapidement 

 fondus, puis portés à l'ébullition dans noire modèle de four électrique 

 avec des courants qui varient de 5oo à 700 am])ères sous 1 10 voltîf. Si nous 

 partons de ijo^ de métal, la fusion s'opère en i ou 2 minutes et l'ébulli- 

 tion régulière est atteinte avant 4 minutes. On recueille sur le tube de 

 cuivre traversé par un rapide courant d'eau froide qui se trouve au-dessus 



